SUBSTANCES FERROMAGNETIQUES. 465 
transformation puis relevons le tableau suivant qui 
nous permettra de tracer les courbes dont nous parlons 
plus haut. 
«al AS NET 
Cyr. ATV Te 
LE] 
M %0l8e ol ne 0% | (Jen 
100 | 0 16481375, 0,1480 0,1498 0,0282,6,70.10—8 
84. 19 14,91,8241551| 0,1600! 0,1228,0,0372,5,50  » 
10,17 90:51 888]615| 0.1834) 0,1205 0.0530 6.81» 
54.64 45,25 823/550  0.1750) 0,1310 0.0440 6.50 > 
39, 40 60, 1371 15671294) 0,1486| 0,125610,023017.45  » 
98,33 7176 396[123) 0,1264| 0.1163.0.010116.45  » 
D Où & UO DO = | = 
La représentation graphique de ce tableau est des 
plus suggestives. 
Bappremiere courbe : 8: — j, (Ni W/,) (Fig. 12) a) 
nous représente une allure parabolique bien marquée 
ayant son maximum dans les environs de 70 ?/, 
de nickel. Elle passe par zéro dans les environs de 
22 ‘/, de nickel et semble se diriger dans la direction 
du zéro absolu pour du fer pur. Cette courbe est tout 
à fait analogue à celle représentant la même fonction 
relevée par MM. Osmond, Dumas, Guertler et 
Tammann. Dans la région riche en nickel, notre 
courbe se sépare un peu de celle publiée par ces 
auteurs (Voir sur la figure les points de MM. Guertler 
et Tammann.) Cela semble devoir être ramené à une 
matière différente. Cette même fonction publiée par 
M. Osmond' relevée par la méthode de la loi de 
refroidissement et de chauffage, dans cette région n’a 
même pas conservé le caractère parabolique. 
La fonction AC, du pourcentage de nickel 
! Revue générale des sciences, Tome XIV, page 864, 1908. 
